BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 131 



Af de tre analyser (no. 96 — 98) aflaeses, at 1) vört mi- 

 neral rimeligvis har surstofForhold 1:1.333 eller Irl.soo; da 

 det synes, at netop det samme mineral ogsaa optrseder i slag- 

 ger med sixrstollbrhold 1 : I.3.2, 1 : 1.36 og 1 : 1.38 (se herom 

 senere), oo- da desnden augit danner siar i smeltemasserne, 

 strax surstofforholdet voxer ovcr 1 : 1.50, maa vi gaa ud fra, 

 at vört nye tetragonale led sandsynligvis karakteriseres ved 

 surstofForhold 1:1.333. 2) CaO er den dominerende RO-base; 

 ved voxende ^IffO-o-ehalt krystalliserer nemlio- i;d olivin (se 

 oversigtstabellen). 3) ALOg indgaar enten aldeles ikke eller 

 kun i rijige mtengde, nemlig i höjden som efter forholdet 

 1 AUO3 : 4 RO. 



^Mineralets formel maa fölgelig sandsynligvis vasre 

 G (RO) . AI2O3 . 12 (SiO.) '). 



Af mansfe ofrunde er det naturlio-t, at vört mineral maa 

 indgaa som led i melilith-skapolith-gruppen: det er tetragonalt, 

 udviklet i tavler efter basis (som melilith), med spaltbarhed 

 efter co P m og 0P(?) (som skapolith paa den ene side, melilith 

 paa den anden), med matte interferensfarver (nogenlunde som 

 melilith); endelig karakteriseres det ved CaO-basen og kry- 

 stalliserer ud i Al203-förende, nogenlunde Si0.2-rige smelte- 

 masser. I de mere basiske, CaO-rio-e slagger danner sio- altid 

 et eller andet led af vor gruppe; det vilde derfor vasre en 

 paafaldende tilfseldighed, om det mineral, som konstitueres i 

 lidt surere slao-o-er, skulde vasre tetrao-onalt uden at vsere ho- 

 möomorft med de övrige, i chemisk henseende Ji^erstaaende, 

 tetracfonale slaf^^-mineraler. — Ikke i nosen af vore tre slao'- 

 ger findes frit udviklede krystaller, altsaa heller ikke individer, 

 som viser pyramide- eller dome-flader; det axeforhold, som er 

 bestemmende for vört mineral, kan altsaa ikke angives; i det 

 fölgende skal dog omtales en iagttagelse, som antyder, at mi- 

 neralet i o-eometrisk henseende maa va^re nogenlunde analogt 

 ]ned melilith. 



Fra Sandviken^ vaaren 1884^ har jeg lejlighedsvis faaet mig 

 tilstillet nosle slao-ger, som i druserum indeholder i frit nd- 



D DO ' 



viklede krystaller samtidig i samme stuf saavel augit som et 



') Denne förbindelse har samme SiOj-gehalt som egentlig skapolith efter 

 G. v. Rath's formel. 



